390 COSMOS. 



meme lorsque la solution est tres-diluee; ce procipite, etant lave 

 longtemps avec dc I'eau acidulee par racidenitrique, laisse de la 

 silice pure. 



Les terres alcalines separent plus ou moins de potasse de la 

 solution et se combinent avec la siiice et la potasse qui reste 

 pour former des composes doubles qui sont completement in- 

 solubles dans I'eau. 



L'aluinine se combine aussi avec le verre soluble pour former 

 un produit insoluble dans I'eau, et pour cette raison il est neces- 

 saire de voir si le sable quartzeux. qui est employe dans la pre- 

 paration du verre soluble ne renferme pas de parties argileuses. 

 Le dep6t ptXteux produit dans la solution du verre fondu provient 

 probablement de I'alumine enlevee par le verre au creuset, dans 

 lequel s'est faite la fusion. Si le verre soluble est expose a I'air en 

 dissolution dans des vases ouverts, il attire I'acide carbonique et 

 subit la decomposition, de sorte qu'il se coagule au bout d'un 

 temps plus ou moins long, et qu'il se forme graduellement un 

 depot gelatineux qui, d'apres les rechercbes de Buchner, con- 

 tient de la potasse. 



A I'aide de la cbaleur, ce cbangement s'opere bien plus rapide- 

 ment qu'i la temperature ordinaire; et si Ton fait evaporer gra- 

 duellement la solution dans un bassin sur un fourneau a evapo- 

 ration, puis qu'on I'expose r^ une plus forte cbaleur pour le rendre 

 anhydre, ce qui le fait gonfler beaucoup et prendre I'apparence 

 de la ponce, on trouve ensuile qu'il est decompose pour la 

 jjIus grande partie, rendu insoluble dans I'eau et capable de faire 

 fortement effervescence avec les acides. Neanmoins, avec une 

 legere cbaleur rouge, il rctourne k son premier etat, de sorte 

 qu'il pent etre de nouveau completement dissous dans I'eau. 



On voit d'apres cela que lorsqu'on veut preparer le verre so- 

 luble k I'etat solide en le retirant de la dissolution par le moyen 

 de I'cvaporation, il faut tenir la dissolution constamment bouil- 

 lante, afin que Facets de I'acide carbonique soit empeche par le 

 degagement de la vapeur. II faut avoir la meme attention, lors- 

 qu'on opere la dissolution de la masse brute qui a ete fondue ; 

 et pour cette raison, il ne faut pas se servir d'eau froide pour 

 remplacer alors celle qui s'evapore , parce que aulrement I'ebul- 

 Ution serait interrompue , et cette interruption laisserait un 

 acces ci I'acide carbonique. 



Lorsque le verre soluble solide et pulveris(5 est expose a I'air 

 pendant quelque temps, il subit les memes alterations que du- 



